## UJI NILAI KALOR BRIKET CAMPURAN KAYU POHON ASAM, KOTORAN SAPI DAN SERBUK GERGAJI SEBAGAI PENGGANTI BAHAN BAKAR ALTERNATIF
Sri Wahyuna, Muh. Said. L, dan Hernawati 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar Email: muhammadsaidlanto83@gmail.com, hernawati@uin-alauddin.ac.id
Abstract: The  purpose  of  this  study  is  how  the  calorific  value  of wood  briquettes  mix  Tamarind  Tree,  cow  manure  and  sawdust.  In the present study is carried out by varying the material composition of the briquettes and the particle size of 25 mesh material. Then do a  calorific  power  test  using  a  bomb  calorimeter.  Based  on  the research  results  obtained  kinds  of  briquettes  that  has  the  highest heating  value  of  wood  tamarind  material  composition:  50  grams, sawdust:  25  grams,  cow  dung:  10  grams,  adhesive  materials:  15 grams  white the calorific value generated 4696.8990 calori / grams. For  this  type  of  briquettes  with  low  calorific  value,  with  the composition  of  the  wood  used  is  the  acid:  15  grams,  sawdust:  15 grams of cow dung: 35 grams, and sawdust: 35 grams. The calorific value is generated is equal to 3174, 7376 calori/ grams.
Keywords :  Briquettes,  wood  acid  tree,  sawdust,  cow  manure, calorific value, alternative fuels.

## 1. PENDAHULUAN
Setiap  tahun  kebutuhan  akan  minyak  bumi  semakin  meningkat  seiring dengan meningkatnya konsumsi energi di Indonesia. Kebutuhan akan minyak di Indonesia  tahun  2014   adalah  sebesar  1.250.000 Barrel  Oil  per  Day  ( BOPD), sementara  tahun  2013  minyak  bumi  yang  dihasilkan  adalah   825.000  BOPD, sedangkan   target  produksi  minyak  tahun  2014  adalah  813.00  BOPD  dengan demikian ada defisit sekitar 437.000 BOPD yang harus diimpor dari  luar negeri. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi tersebut, khususnya kebutuhan minyak  bumi  di  Indonesia,  dan  untuk  menopang  perekonomian  nasional  serta meningkatkan  produksi  minyak  bumi  di  Indonesia  dibutuhkan  eksplorasi  dan eksploitasi sumber-sumber minyak bumi baru yang didukung oleh pembangunan fasilitas produksi minyak dan gas bumi.
Sumber  energi  alternatif  yang  dapat  diperbaharui  di  Indonesia  cukup banyak,  diantaranya  adalah  biomassa  atau  bahan-bahan  limbah  organik. Beberapa    biomassa  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  adalah  limbah  kayu, sekam  padi,  jerami,  ampas  tebu,  tempurung  kelapa,  sawit,  kotoran  ternak  dan sampah.  Biomassa  dapat  diolah  dan  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  bakar alternatif,  contohnya  dengan  pembuatan  briket.  Briket  mempunyai  keuntungan ekonomis  karena  dapat  diproduksi  secara  sederhana,  memiliki  nilai  kalor  yang tinggi,  dan  ketersediaan  bahan  bakunya  cukup  banyak  di  Indonesia  sehingga dapat bersaing dengan bahan bakar lain.
Energi yang berasal dari proses  alam merupakan ciptaan Allah swt yang tak pernah habisnya, semua yang diciptakannya di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia.  Sampah  dan  limbah  selama  ini  hanya  dilihat  dari  sisi  negatifnya  saja
sebagai  hal  yang  tidak  bermanfaat  dan  menimbulkan  banyak  dampak  yang merugikan  dan  hanya  sebagai  hal  yang  sia-sia.  Di  alam  semesta  ini  tidak  ada yang sia-sia, maka sampah dan limbah biomassa memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak hanya dapat di daurulang sebagai sumber energi alternatif yang dapat digunakan  sebagai kebutuhan manusia. Salah satu energi  yang  dapat  digunakan  sebagai  energi  adalah  bahan  pengganti  minyak tanah.
Oleh karena itu, usaha untuk mencari bahan bakar alternatif yang bernilai ekonomis  dan  ramah  lingkungan  semakin  banyak  dilakukan.  Usaha  manusia dalam mencari pengganti sumber energi harus didasarkan pada bahan bakunya mudah  untuk  diperoleh  dan  perbarui.  Dan  salah  satu  contoh  sumber  energi alternatif  tersebut adalah briket.
Mutu  briket  yang  baik  adalah  briket  yang  memenuhi  standar  mutu  agar dapat  digunakan  sesuai  keperluannya.  Sifat-sifat  penting  dari  briket  yang mempengaruhi kualitas bahan bakar adalah sifat fisik dan kimia seperti kadar air, kadar  abu,  kadar  zat  yang  hilang.  Pengujian  briket  dilakukan  dengan  berbagai variasi  komposisi  penggunaan  kotoran  sapi  dengan  limbah  pertanian  (sekam, jerami, dan tempurung kelapa). Perlakuan menggunakan perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3 dengan 3 kali ulangan tiap-tiap perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  briket  terbaik  terdapat  pada  komposisi  kotoran  sapi:  limbah  pertanian adalah 1:3 dengan nilai kalor 4.527,22 kalori/gram. Nilai karakteristik dari tiap-tiap perlakuan komposisi  briket  menunjukkan  bahwa  dengan  meningkatnya  proporsi penggunaan limbah pertanian sebagai bahan baku briket mampu meningkatkan kadar  karbon,  nilai  kalor,  kerapatan  dan  kuat  tekan,  serta  mampu  menurunkan kadar  air  dan  kadar  abu.  Nilai  kalor  berpengaruh  terhadap  laju  pembakaran. Semakin tinggi nilai kalor briket, maka laju pembakaran briket semakin tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan, briket yang dibuat dari tempurung biji jarak pagar  (100  %)  lebih  tinggi  didalam  kerapatan  dan  keteguhan  tekan,  tetapi  lebih rendah di dalam kadar air, karbon terikat dan nilai kalor dari briket dari kayu jarak (100 %). Briket kayu jarak pagar (100 %) sebaliknya lebih tinggi dalam kadar air, karbon terikat dan nilai kalor, tetapi lebih rendah dalam kerapatan dan keteguhan tekan  dari  briket  tempurung  biji  jarak  pagar.  Pencampuran  dengan  tempurung kelapa  dapat  meningkatkan  karbon  terikat  dan  nilai  kalor  briket  dari  tempurung biji  jarak,  serta  meningkatkan  kerapatan  dan  keteguhan  tekan  briket  dari  kayu jarak  pagar.  Mutu  briket  yang  baik  adalah  briket  yang  memenuhi  standar  mutu agar  dapat  digunakan  sesuai  keperluannya.  Sifat-sifat  penting  dari  briket  yang mempengaruhi kualitas bahan bakar adalah sifat fisik dan kimia seperti kadar air, kadar abu, kadar zat yang hilang pada pemanasan 950 ºC dan nilai kalor. Kadar air,  kadar  abu  dan  kadar  zat  yang  hilang  pada  pemanasan  950  ºC  diharapkan serendah  mungkin  sedangkan  nilai  kalor  diharapkan  setinggi  mungkin.  Mutu briket  juga  dipengaruhi  oleh  keberadaan  perekat  dalam  briket  baik  jumlah maupun jenis perekat serta cara pengujian yang digunakan.
Briket dengan kualitas yang baik diantaranya memiliki tekstur yang halus, tidak mudah pecah, keras, aman bagi manusia dan lingkungan dan juga memiliki sifat-sifat penyalaan yang baik, diantaranya adalah: mudah menyala, waktu nyala cukup  lama,  tidak  menimbulkan jelaga,  asap sedikit  cepat  hilang  dan  nilai  kalor yang  cukup  tinggi.  Lama  tidaknya  menyala  akan  mempengaruhi  kualitas  dan
efisiensi  pembakaran,  semakin  lama  menyala  dengan  nyala  api  konstan  akan semakin baik.
Asam  jawa  ( Tamarindus  indica )  merupakan  tanaman  tropis  penghasil buah.  Asam  jawa  juga  dikategorikan  pohon  multiguna  karena  hampir  seluruh bagian  pohonnya  dapat  dimanfaatkan.  Kayu  asam  jawa  dapat  digunakan sebagai  bahan mebel,  kayu  bakar  dan  arang.  Kayu  pohon  asam  masih  banyak digunakan oleh penduduk di pedesaan sebagai bahan bahan bakar alternatif.
Serbuk  gergaji  dipilih  sebagai  bahan  campuran  pembuatan  briket  pada penelitian  ini,  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  cara pemanfaatan serbuk gergaji. Serbuk gergaji memiliki nilai kalor yang tinggi yang dapat  dijadikan  sebagai  bahan  bakar  alternatif.  Begitupula  dengan  kotoran  sapi juga  memikili  nilai  kalor  yang  tinggi.  Kotoran  sapi  memiliki  unsur  yang  penting dalam pembuatan briket yang fungsinya yaitu agar briket yang dihasilkan mudah terbakar.
Penelitian  ini  telah  dilakukan  untuk    mengetahui  seberapa  besar  nilai kalor  yang  dihasilkan  pada  briket  dari    bahan    kayu  pohon  asam  dengan campuran kotoran sapi dan serbuk gergaji.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Alat dan bahan yang digunakan adalah:

## Alat
Alat yang di gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a.  Alat pencetak briket b.  Ayakan
c.  Baskom
d.  Blender
e.  Jangka sorong
f.  Kalorimeter
g.  Mistar
h.  Neraca analitik
i.  Oven
Bahan
Bahan yang di gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : a.  Air b.  Aluminium foil
c.  Kotoran sapi
d.  Kayu pohon asam
e.  Serbuk gergaji
f.  Tepung tapioka  (kanji)

## Prosedur Kerja

## 1. Proses Pembuatan Briket
Proses  pembuatan  briket  dapat  dilakakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  sebagai berikut:
a.  Menyiapkan bahan-bahan yang digunakan.
b.  Mengeringkan masing-masing semua bahan yang akan dibuat selama 2 hari di bawah sinar matahari.
c.  Bahan-bahan diarangkan menggunakan oven.
d.  Menghaluskan  bahan-bahan  yang  sudah  dioven  dengan  menggunakan blender kemudian bahan tersebut diayak dengan ukuran 25 mesh.
e.  Menimbang  bahan  yang  dicampurkan  sesuai  dengan  komposisi  yang  telah ditentukan  sehingga  total  massa  bahan  campuran  menjadi  100  gram  untuk setiap briketnya.
f.  Bahan yang sudah dicampur diaduk hingga merata (homogen)
g.  Memasukan adonan ke dalam alat pencetak berupa pipa paralon berdiameter 6.33  cm  yang  terbuat  dari  pipa,  kemudian  memadatkan  dengan  cara menekannya ke bawah.
h.  Mengeluarkan hasil cetakan briket, kemudian menjemur selama 2 hari.
i.  Hasil cetakan briket dihasilkan berupa briket bentuk silinder, yang kemudian semua  hasil  cetakan  ditimbang  dengan  menggunakan  neraca  digital, selanjutnya  diukur  diameter  dan  tingginya  dengan  menggunakan  jangka sorong.
2. Uji Nilai Kalor
Pengujian  nilai  kalor  dari  masing-masing  komposisi  briket  dapat  dilakukan sebagai berikut:
a.  Briket  yang  akan  diuji  sebelumnya  ditumbuk  menggunakan  penumbuk kemudian  hasil  tumbukan  tersebut  ditimbang  ±  1  gram  sampel  ke  dalam cawan besi.
b.  Menyiapkan rangkaian alat kalorimeter bomb, memasang cawan ke rangkaian bomb kalorimeter.
c.  Menghubungkan  rangkaian  bom  kalorimeter  dengan  cawan  platina  dan berbentuk  V  dan  mengupayakan  kawat  menyentuh  sampel  tidak  menyentuh wadah
d.  Memasukan  aquades  sebanyak    1  mL  dalam  bejana  kalorimeter  bomb,  dan memasang rangkaian penutup pada wadahnya.
e.  Membuka  aliran gas dengan memutar ke arah kanan dan mengisi gas pada wadah kalorimeter bomb dengan memberi tekanan 25-30 atm dengan ke arah kiri dan melepas tekanannya.
f.  Memasukan  ±  2  L  aquades  pada  jaket  kalorimeter  bomb  dan  memasang wadah  kalorimeter  bom  pada  jaketnya.  Memastikan  posisi  dalam  keadaan tepat.
g.  Menutup wadah jaket dan memasang karet di atas wadah penutup kalorimeter bom kemudian menjalankan karetnya dengan memutar ke kanan dan secara bersamaan menekan tombol ON termometer.
h.  Mencatat kenaikan suhu pada menit ke-5 sampai ke-10 dan menekan tombol dibakar pada menit ke-10 kemudian mencatat suhu pada menit ke-18 sampai sampai menit ke-24.
i.  Menekan  tombol  OFF  pada  termometer  dan  menghentikan  perputaran  karet dengan memutar ke kanan.
j.  Membuka  penutup  dan  mengambil  wadah  dan  membersihkan  dari  air  dan membuka aliran gasnya.
k.  Membilas  seluruh  permukaan  wadah  kalorimeter  bomb  dengan  aquades kemudian  menitrasi  hasil  pembakaran  dengan  Na 2 CO 3 ,  0,07  N  dengan menggunakan indikator MO.
l.  Mencatat nilai volume titran.
m. Mengukur panjang kawat yang terbakar.
n.  Menghitung nilai kalor sampel.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  dapat  diplot  dalam  bentuk  grafik  hubungan  antara  waktu pemanasan terhadap pengaruh suhu yaitu:
Grafik di atas menjelaskan tentang waktu pemanasan dari sembilan briket, pada 300 sekon merupakan waktu mulai mencatat suhu yang dihasilkan (karena suhu  tersebut  masih  dalam  proses  tahap  pemanasan  awal).  Jenis  briket  A1 massa  briketnya  adalah  1,002  gram, suhu  awalnya  27.429 0 C,  pada  waktu  600 sekon    tombol  pembakaran  ditekan  dan  mulai  pembakaran  suhu  yang    didapat ketika sudah pembakaran pada waktu 627 sekon adalah 27.856 0 C dan suhunya terus  meningkat  hingga  suhu  29.090 0 C  pada  waktu  1.080  detik  denga  suhu mulai  kostan.  Jenis  briket  A2  massanya  1.0008  gram,  suhu  awal  dari  briket  A2 sebelum pembakaran yaitu 27.390 0 C dan suhu sesudah mulia pembakaran yaitu 28.728 0 C, suhu terus meningkat hingga 28.915 0 C pada waktu 1.020 sekon dan suhunya  mulai  konstan  yaitu  28.913 0 C.  Jenis  briket  A3  1.0035  gram  dengan suhu awalnya 26.149 0 C dan suhu setelah pembakaran adalah 26.464 0 C sekon, suhu  meningkat  hingga  27.838 0 C  pada  waktu  1260  detik  suhunya  konsisten menjadi 27.838 0 C.
Pada grafik.1 dijelaskan bahwa jenis briket B1 suhu awalnya adalah 27.264 0 C,  suhu  setelah  pembakaran  dimulai  adalah  27.480 0 C.  Suhu  briket  B1  paling tinggi  pada  waktu  1.080  sekon  yaitu  29.238 0 C    dan  suhu  konstan  pada  waktu 1.140  yaitu  29.237 0 C.  Massa  briket  B2  adalah  1.008  gram,  dengan  suhu awalnya adalah 28.118 0 C , suhu setelah pembakaran 28.496 0 C, suhu meningkat mencapai  30.007 0 C  dan  suhu  kembali  konstan  pada  waktu  1.200  sekon  yaitu 30.004 0 C.  Massa  briket  1.0046  gram  adalah  briket  B3  dengan  suhu  awalnya 27.042 0 C suhu setelah pembakaran adalah 27.427 0 C pada waktu 1.200 sekon suhu mulai konstan 28.281 0 C.
Briket C1 massa briketnya 1.0036 gram, dengan suhu awalnya 26.346 0 C suhu setelah pembakaran adalah 27.669 0 C pada waktu 1.200 sekon suhu mulai konstan 27.767 0 C. Massa briket C2 1.0070 gram, dengan suhu awalnya 27.084
0 C  suhu  setelah  pembakaran  adalah  27.296 0 C  pada  waktu  1.200  sekon  suhu mulai  konstan  28.430 0 C.  Briket  C3  dengan  massa  1.0035  gram,  pada  suhu awalnya 27.102 0 C sedangkan suhu setelah pembakaran adalah 27.269 0 C, pada saat 1.200 sekon suhu mulai konstan 28.457 0 C.
Pada  grafik  di  atas  terlihat  bahwa  briket  B2  memiliki  suhu  yang  paling tinggi,  karena  pada  saat  penelitian  terjadi  kesalahan  karena  aquades  yang digunakan  tidak  diganti,  karena  aquades  berfungsi  sebagai  pemanas  saat pembakaran.  Suhu  aquades  juga  berpengaruh  terhadap  kenaikan  suhu  pada briket.
Berdasarkan  tabel  hasil  analisis  nilai  kalor  setiap  briket  yang  dihasilkan dapat diplot grafik untuk melihat nilai uji kalorinya sebagai berikut:
Grafik 2 . Hasil nilai kalor untuk semua jenis briket yang diuji
Berdasarkan pada grafik 2 di atas bahwa yang memiliki nilai kalor briket yang lebih tinggi dari sembilan briket adalah briket jenis B1 dengan komposisinya adalah kayu pohon asam adalah 50  gram: serbuk gergaji: 25 gram, kotoran sapi: 10    gram,  dan  bahan  perekatnya:  15  gram.  Pada  jenis  briket  B1  tersebut  nilai kalor  yang  dihasilkan  pada  penelitian  ini  adalah  4696,899  kal/gram.  Hal  ini disebabkan karena komposisi kayu pohon asam lebih tinggi, dimana pohon asam memiliki  nilai  kalor  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  serbuk  gergaji  dan  kotoran sapi, selain bahan yang mempengaruhi tinggi nilai kalor, lem bahan perekat juga mempengaruhi tinggi  nilai kalor karena komposisi bahan perekat pada briket B1 15 gram yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahan komposisi briket lainnya. Seperti  pada  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  oleh  (Muhammad  Faizal, dkk,  2014)  bahwa  semakin  rendah  komposisi  suatu  bahan  perekat  maka  nilai kalor  yang  dihasilkan  semakin  tinggi  pula,  sebaliknya  semakin  tinggi  komposisi bahan perekat maka  semakin  rendah nilai  kalor  yang  dihasilkan  briket  tersebut. Penambahan  perekat  juga  menyebabkan  nilai  kalor  briket  semakin  berkurang karena  bahan  perekat  memiliki  sifat  termoplastik  sulit  terbakar  dan  membawa lebih  banyak  air  sehingga  panas  yang  dihasilkan  terlebih  dahulu  digunakan menguapkan air dalam briket. Nilai kalor yang dihasilkan pada penelitian ini tidak memenuhi  standar  nasional  (SNI)  batu  bara  yang  menjadi  patokan  pada penelitian  ini  jika  dibandingkan  sebagai  bahan  bakar  alternatif,  nilai  kalor  briket
batu bara adalah  5600 kal/gram, tetapi memenuhi standar nilai kalor briket batu bara kalor USA. (Sumber: Hendra, 1999 dalam sunyata, dan wulur, 2008).
Nilai briket yang paling rendah pada briket yang dibuat pada penelitian ini adalah  jenis  briket  C2,  dengan  komposisi  bahan  yang  digunakan  adalah  kayu pohon asam: 15 gram, serbuk gergaji: 15 gram, kotoran sapi: 35 gram dan bahan perekat  35  gram.  Pada  briket  C2  komposisi  yang  digunakan  untuk  membuat briket  lebih  tinggi  komposisi  lem  atau  bahan  perekatnya  dibandingkan  dengan komposisi bahan-bahan yang lain, seperti kayu pohon asam, serbuk gergaji dan kotoran  sapi.  Nilai  kalor  briket  yang  dihasilkan  pada  jenis  briket  C2  adalah 3174,7376 kal/gram.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  briket  B1  dapat  digunakan sebagai  bahan  bakar  alternatif  minyak  tanah  karena  telah  memenuhi  standar briket  batu  bara  (USA).  Standar  nilai  kalor  briket  batu  bara  kalor  USA  adalah 4000-6500 kalori/gram, sedangkan nilai kalor yang dihasilkan pada penelitian ini adalah 4696,899 kaoril/gram.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uji  nilai  kalor  briket  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Hasil  uji  nilai  kalor  briket  pada  campuran  bahan  kayu    pohon  asam,  kotoran sapi  dan  serbuk  gergaji  sebagai  bahan  bakar  alternatif  yang  tertinggi  pada penelitian  ini  adalah  jenis  briket  B1  dengan  komposisi  bahan  kayu  pohon asam: 50 gram, serbuk gergaji: 25 gram, kotoran sapi: 10 gram dan bahan perekat:  15  gram,  nilai  kalor  yang  diperoleh  pada  briket  B1  yaitu  sebesar 4696,8990 kal/gram.
2.  Hasil  uji  nilai  kalor  briket  pada  bahan  kayu    pohon  asam,  kotoran  sapi  dan serbuk  gergaji  sebagai  bahan  bakar  alternatif  terendah  pada  penelitian  ini adalah  briket  C2  dengan  komposisi  bahan  kayu  pohon  asam:  15  gram, serbuk gergaji: 15 gram, kotoran sapi: 35 gram dan bahan perekat: 35 gram, dengan nilai yang dihasilkan yaitu sebesar 3174,7376 kal/gram.

## DAFTAR PUSTAKA
Agama RI., Departemen,  Al - qur’an dan Terjemahnya , Bandung: Sygma
Bakhtiar,  dkk.,  2010, Penerapan  Biofertilizer  Coated  Seed  Pada  Benih  Tumbuh Mandiri  Untuk  Mendukung  Reboisasi  dan  Reklamasi  Lahan ,  Tanggerang: Balai Pengkajian Bioteknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Djaja, Willyan,  dkk., 2006, Pengaruh Imbangan Kotoran Sapi Perah Dan Serbuk Gergaji  Kayu  Albizia  Terhadap  Kandungan  Nitrogen,  Fosfor,  Dan  Kalium Serta  Nilai  C:N  Ratio  Kompos  (Effect  Of  Dairy  Cattle  Manure  And  Albizia Saw Dust Blending On Compost’s Nitrogen, Phosphorous, And Potassium Content And C:N Ratio Value), Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran
Douglas, C., Giancoli, 2001, Fisika Edisi Kelima Jilid 1 , Jakarta: Erlangga
Fairus,  Sirin,  dkk.,  2011, Pemanfaatan  Sampah  Organik  Secara  Padu  Menjadi Alternatif  Energi:  Biogas  dan  Precursor  Briket ,  Bandung: Jurusan  Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknonogi Nasional
Faizal,  Muhammad,  dkk.,  2014, Pengaruh  Komposisi  Arang  Dan  Perekat Terhadap  Kualitas  Biobriket  Dari  Kayu  Karet ,  Palembang:  Jurusan  Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya
Hendra, D., 2008, Briket arang dan arang aktif dari kulit kayu mangium, Prosiding Seminar Teknologi Pemanfaatan Limbah Industri Pulp dan Kertas Untuk Mengurangi Beban Lingkungan, Bogor: . Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam
Ibnu  Husada,  Teguh,  2008, Arang  Briket  Tongkol  Jagung  Sebagai  Energy Alternatif (Bidang Kajian Material Dan Energi), Semarang: Fakultas Tehnik Kimia UNS
Jamilatun,  Siti , 2011 ,  Kualitas  Sifat-sifat  Penyalaan  dari  Pembakaran  Briket Tempurung  Kelapa,  Briket  Serbuk  Gergaji  Kayu  Jati,  Briket  Sekam  Padi dan Briket Batubara , Yogyakarta: Program Studi Teknik Kimia, Universitas Ahmad Dahlan
Libiya,  2010, Penambahan  Cmc  (Carboxyl  Methil  Cellulose)  Dan  Lama Penyimpanan Terhadap Mutu Sari Buah Asam Jawa  (Tamarindus Indica) , Sumatera Utara: Universitas Serambi Mekah
Martynis,  Munas,  Dkk.,  2012, Pembuatan  Biobriket  Dari  Limbah  Cangkang Kakao, Padang:    Jurusan  Teknik  Kimia,  Fakultas  Teknologi  Industri, Universitas Bung Hatta
Maryono,  2013, Pembuatan  dan  Analisis  Mutu  Briket  Arang  Tempurung  Kelapa Ditinjau  dari  Kadar  Kanji, Makassar:  Jurusan  Kimia  FMIPA  Universitas Negeri Makassar
Noldi, N. , 2009, Uji Komposisi Bahan Pembuat Briket Biorang Tempurung Kelapa dan  Serbuk  Kayu  Terhadap  Mutu  yang  Dihasilkan ,  Skripsi,  Sumatera Utara:  Fakultas pertanian Universitas Sumatera Utara
Pratiwi  Anugrah,  Swara,  2010, Studi  Variasi  Komposisi  Bahan  Penyusun  Briket Dari  Kotoran  Sapi  Dan  Limbah  Pertanian ,  Padang:  Fakultas  Tehnologi Pertanian Universitas Andalas
Puryanto,  Ris  Hadi,  2011, Potensi  Produksi  Arang  Dari  Hutan  Rakyat  Di  Desa Bangun  Jiwo  Kecamatan  Kasihan  Bantul  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,
Yogyakarta: Bagian Menejemen Hutan Fakultas Kehutana UGM
Raharjo,  Samsudi,  2013, Pembuatan  Briket  Bioarang  Dari  Limbah  Abu  Ketel, Jarak Dan Gliserin , Semarang: Dosen S1 Teknik Mesin Unimus
Rahayu,  Sugi,  dkk.,  2009, Pemanfaatan  Kotoran  Ternak  Sapi  Sebagai  Sumber Energi  Alternatif  Ramah  Lingkungan  Beserta  Aspek  Sosio  Kulturalnya, Yogyakarta : Fise Universitas Negeri Yogyakarta
Said,  Muh,  2007, Fisika  Dasar  Bagian  Pertama ,  Makassar:  Program  Studi Pendidikan  Fisika  Fakultas  Tarbiyah  dan  Keguruan  Universitas  Islam Negeri Alauddin Makassar.
Santosa,  dkk.,  2010, Studi  Variasi  Komposisi  Bahan  Penyusun  Briket  Dari Kotoran  Sapi  Dan  Limbah  Pertanian,Skripsi, Padang:  Jurusan  Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas
Sarjono,  2013, Studi  Eksperimental  Perbandingan  Nilai  Kalor  Briket  Campuran Bioarang  Sekam  Padi  dan  Tempurung  Kelapa,  Skripsi,  Cepu: Jurusan Teknik Mesin STTR Cepu
Setiawan,  Agung,  dkk.,  2012, Pengaruh  Komposisi  Pembuatan  Biobriket  Dari Campuran  Kulit  Kacang  Dan  Serbuk  Gergaji  Terhadap  Nilai  Pembakaran, Skripsi, Palembang:  Jurusan  Teknik  Kimia  Fakultas  Teknik  Universitas Sriwijaya
Sirin,  Fairus,  dkk.,  2011, Pemanfaatan  Sampah  Organik  Secara  Padu  Menjadi Alternatif Energi: Biogas dan Precursor Briket, Skripsi, Bandung : Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional
Yusuf,  Andi  Ardan,  2010, Kegunaan  Briket  Batubara ,  Skripsi,  Jakarta:  Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia